56 Ueber den Einfluss des Alters auf die Substanz des Holzkörpers. 



Abgesehen von der etwas grösseren Schwindung des Splintholzes alter 

 Bäume ist also das Fichtenholz unverändert dasselbe vom ersten Jahre seiner 

 Entstehung an bis zum 80jährigen Alter und sicherlich noch weit darüber 

 hinaus. 



Völlig verschieden davon verliält sich das Holz der Kiefer. Diese Holz- 

 art bildet nicht nur einen rothbraunen Kern , der zwar erst unter der Einwir- 

 kung des Sauerstoffes der Luft nach der Fällung hervortritt, sondern sie pro- 

 duzirt auch nachhaltig bis zu höherem Alter hin Harz , da die Ausklcidungs- 

 zellen der Kanäle sich nicht verdicken, wie bei der Fichte. Das .ältere, innere 

 Kiefernholz ist weit reicher an Terpentin res]). Harz, wie das äussere Splintholz 

 alter Bäume oder das Holz junger Kiefern. 



In Tab. 47 können die Holzstücke der jungen Kiefern fast direkt mit den 

 Kernholzstücken der alten Bäume verglichen werden , doch habe ich auch hier 

 noch den Durchschnitt unter Ausschluss aller derjenigen Jahrringsbreiten extra 

 berechnet, von welchen entweder nur im Kernholz oder nur im Splinte Stücke 

 vorhanden waren. 



Kiefernsplintliolz junger Biiume zeigt 37. .5 gr Substanz, das Kernliolz alter 

 Bäume dagegen 41.6 gr, mithin 4.1 gi- mehr. In wie weit diese Substanzver- 

 mehrung dem zunehmenden Harzgehalt oder der Verkernung zugeschrieben 

 werden muss, ist niclit zu erkennen. Das Schwiudeprocent des Splintes alter 

 und junger Bäume ist fast gleich 11.8 und 11.6 resp. 12.1 "/o- 



Das Kernholz dagegen schwindet nur 10.1 resp. 10.5 "o, was tlieils der 

 Verkernung, theils der Einlagerung des Terpentins in die Wandsubstanz zuzu- 

 schreiben ist. 



Das specifische Trockengewicht des Kernes aller Bäume ist mit 46.6 % 

 erheblich grösser, als das des Splintholzes junger Bäume (41.1 %). Das hohe 

 specifische Gewicht des Splintes der alten Bäume ist in der Schmalriugigkeit 

 begründet, über deren Einfluss auf die Holzqualität weiterhin gesprochen 

 werden soll. 



Es darf noch auf die interessante Thatsache aufmerksam gemacht werden, 

 dass für das Kiefernholz die Grösse des specifischen Gewehtes keinen rich- 

 tigen Maassstab zur Beurtheilung der Substanzmenge im gegebenen Volumen 

 darbietet. SpHntholz besitzt ein spetifisches Gewicht der Substanz von 1.56, 

 ähnhch der Laubholzfaserwandung; Kernholz dagegen ist ein Gemisch von 

 Holzmicellen , zu 1.56 specifischem Gewicht und Terpentin resp. Harz von 

 sehr geringem specifischem Gewichte. ^^ ie ich früher gezeigt habe, besitzt 

 das Kernholz ein specifisches Gewicht von 1.52. Gleiche Gewichtstheile Kern 

 vmd Splint entsprechen somit nicht gleichen Volumtheilen fester Substanz. 



Was endlich die Lärche betrifft, so bieten die wenigen Unterssuchungs- 

 objekte keine bi-auchbaren Anhaltspunkte zur Beiu-theilung der etwaigen Ver 



